良好な加工性及び高強度を兼ね備え、かつ、高いガラス形成能を有するCo系金属ガラス合金を提供する。効果このCo系金属ガラス合金は、ΔTx(金属ガラス合金のガラス遷移温度(Tg)から結晶化開始温度(Tx)までの間の温度幅、すなわち過冷却液体領域の温度幅)が50K以上を示すので、粘性流動加工をすることが容易である。金型鋳造法でガラス相単相からなる厚さ又は直径1mm以上の板材又は棒材を容易に作製でき、最大14mmでもガラス相単相の合金を作製できる優れたガラス形成能を有している。技術概要(Co↓1↓−↓xFe↓x)↓1↓0↓0↓−↓a↓−↓b↓−↓c↓−↓dM↓aC↓bB↓cL↓d(ただし、Mは、Mo、Crから選択される1種又は2種、Lは、Y、Dy、Ho、Er、Tm、Ybから選択される1種以上の元素である。0≦x≦0.7、a、b、c、dは、それぞれ原子%であり、22≦a≦35、6≦b≦20、1≦c≦11、10≦b+c≦26、0.5≦d≦4である)で示される組成からなるCo系金属ガラス合金である。Tgは、ガラス遷移温度)が50K以上、室温における圧縮強度が4000MPa以上であるCo系金属ガラス合金である。厚さ又は直径が1mm〜14mmの板材又は棒材であり、ガラス相の体積分率が100%であるCo系金属ガラス合金である。